über die magnetischen Eitrenscliafteii der Nickel-Koball-Iiegierungen. 417 



sehr geringe Konzentrationsänderung zwischen der Mutterlauge und 

 dem sich aus ihr ausscheidenden Mischkrystall schliessen lässt. Man 

 darf also grösste Homogenität der Legierung erwarten, auch für den 

 Fall, wo bei der Herstellung der Legierung die Zeitdauer der Ab- 

 kühlung nicht besonders lang bemessen worden wäre, und dies umso- 

 mehr, als ja auch die eigentlichen Untersuchungen wieder lang 

 andauernde Erhitzungen der Substanzen mit sich brachten. 



Bei einem so einfachen Verhalten der Komponenten, das, wie es 

 scheint, nur noch bei den Legierungen der Eisen-Kobalt- Reihe*) ein 

 Analogen findet, war der Schluss naheliegend, dass auch die für die 

 Legierungen resultierenden magnetischen Eigenschaften einfache Zu- 

 sammenhänge aufweisen würden. 



Dieser Schluss war umso berechtigter, als durch die erst- 

 erwähnte Arbeit von Guertler & Tammann nachgewiesen worden 

 war, dass die Temperatur des magnetischen Umwandlungspunktes 

 auch bei den Legierungen einen durchaus analogen Sinn hat, wie 

 bei den reinen Metallen. Da jedoch das Hauptproblem jener Arbeit 

 metallographischer Natur war, so beschränkten sich die beiden Forscher 

 darauf, die Temperatur der magnetischen Umwandlung zu bestimmen, 

 während die Intensität der magnetischen Erscheinungen nur rein 

 qualitativ berücksichtigt wurde. 



Hier mögen lediglich diejenigen Daten aus der genannten Arbeit 

 wiedergegeben werden, die sich auf den Umwandlungspunkt beziehen. 



Tabelle L 



Co-Gehalt Curie'sciier Punkt 



in Gewiclits- Mittelwert 



Prozenten "C. 



1,3 315 + 4 



9,5 455 -r 2 



. 18,0 522 + 8 



30,3 669 ± 4 



39.6 743 + 3 



49.7 818 + 2 



59.8 876 + 3 



69.1 946 + 2 

 79,5 982 + 1 

 90,5 1084 + 



98.2 1137 + 1 



Ziel der Arbeit. 

 Die Fragen, die durch die vorliegende Arbeit vor allem geklärt 

 werden sollten, waren: 



>) Guertler Sc Tammann; ZI sehr. f. anorg. Chem. (45) 1905. 



